- 1341 - 



Ossorvundo i valori di AM "/„ contenuti in questa ta- 

 bella, si vede che, in generale, i fili ossigenati si compor- 

 tano più irregolarmente di quelli che non hanno assorbito 

 alcun gas. Circa poi alla tenacità, il rapporto, che si de- 

 duce da tutte le osservazioni, sarebbe 0,989; cioè l'ossi- 

 genazione diminuirebbe la tenacità di circa "/ooo- La di- 

 minuzione sarebbe molto maggiore per i fili che vennero 

 assoggettati per più lungo tempo all'azione dell'ossigeno; 

 per quelli invece, per i quali l'ossigenazione durò meno di 

 tre ore e mezza, il rapporto sarebbe solamente 0,999 ; 

 tantoché può restare il dubbio che la diminuzione della 

 tenacità, anche per durate maggiori, sia dovuta ad una 

 leggera corrosione del platino da noi usato, eventualmente 

 prodotta dall'ossigeno elettrolitico. 



Dalle nostre esperienze si può concludere, che è in- 

 certa l'azione dell'ossigeno elettrolitico sulla tenacità del 

 platino, e dell'idrogeno su quella del rame e dello zinco; 

 e che l'idrogenazione produce molto probabilmente un 

 aumento di tenacità nel platino ed in modo sicuro i.el 

 ferro, e invece una diminuzione nel nichel. Né queste va- 

 riazioni, relativamente abbastanza forti, si possono attri- 

 buire al semplice passaggio della corrente, perché il Me- 

 bius (*) ha constatato, che per tale causa l'elasticità dei 

 metalli non viene a variare in modo sensibile. 



Padova, R. Università, luglio 1889. 



(1) Ueher die Aenderung des Elasticitàtscoefficienten der Me- 

 talle durch den electr. Slrom.— Beibl. (1888) p. 078. 



